l320 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» J'ai aussi cludié la fragilité des aciers cémentés et prouvé qu'elle provenait, 

 d'iiiic part, de l'efTet de la température sur le cœur de l'acier, d'autre part, de la 

 présence de cémenlile qui aflecte la forme d'aiguilles extraordinairement (ines. Le 

 détail de ces reclierclics ne saurait être donné ici. 



» Enfin, sur les conseils de M. Henry Le Cliatelier, j'ai entrepris de déterminer le 

 coefficient de solubilité du carbone au\ différentes températures avec les différents 

 céments. A cet effet, j'ai clierrlié à cémenter des fils en acier e\tra-dou\ de faible dia- 

 mètre, jusqu'à ce qu'ils n'absorbent plus de carbone. \'oici les résultats de mes expé- 

 riences. Après 8 heures de cémentation à iioo", ces aciers semblent homogènes au 

 microscope, ils présentent le réseau de cémentite des aciers très carbures, et contien- 

 nent de I , 77 à I , 98 de carbone, suivant le cément employé. Si l'on continue à cémenter 

 l'acier homogène ainsi obtenu, on voit disparaître le réseau de cémentite qui vient 

 former des agglomérations irrégulières et l'absorption de carbone recommence à 

 nouveau, mais très lentement; en répétant quatre fois l'opération sur un même acier, j'ai 

 obtenu successivement : i,83, 2,09, 2,12 et 2,40 pour loo de carbone. Au bout de 

 75 heures de chauffage à 1000°, le pouicentage de carbone s'est élevé à 8,82. L'as|iect 

 micrographique montre la croissance continue de cémentite et une zone qui borde 

 l'échantillon et qui n^'est formée que de ce produit. Je continue ces essais. 



« n. Cémenlation des aciers spéciaux. — J'ai d'abord déterminé les vitesses de 

 pénétration du carbone dans les aciers au nickel, au manganèse et au chrome.... Cette 

 étude, quoique très avancée, ne me permet pas de donner dès aujourd'hui les variations 

 de cette vitesse de pénétration ; je me propose d'en faire l'objet d'une Note spéciale. 

 Le point qui a attiré tout de suite notre attention est que, si l'on considère un acier à 

 o,i2oC et 7 Ni pour 100, lequel est à structure perlitique, et qu'on le cémente de 

 façon que la couche extérieure contienne environ 0,800 C, on obtient un acier dont 

 l'âme est à même constitution que les aciers au carbone recuit et le bord à structure 

 martensilique. On peut donc obtenir par cémentation et sans trempe un acier pré- 

 sentant une dureté analogue à celle des aciers cémentés trempés. 



» Enfin, j'ai essayé de cémenter à basse température des aciers non magnétiques, 

 c'est-à-dire contenant le fer à l'état ■,'• On sait que, d'après M. Osmond, c'est seule- 

 ment à cet état que le fer est susceptible de dissoudre le carbone. A cet effet, nous 

 avons placé pendant a heures le métal dans un mélange de chlorures alcalins et alca- 

 lino-terreux et de cyanure de potassium fondant à 45o° en maintenant cette tempéra- 

 ture. Et nous avons dosé le carbone de la couche extérieure enlevée au tour sur une 

 épaisseur de 4 de millimètre. Voici les résultats obtenus : 



Tencui' cii cai'boiie. 



Teneur en nickel. Avant l'opéralion. Après l'opéralion . 



3o,o 0,110 o, 270 



29,87 o, 195 o,36o 



25,33 Oj79o 0,880 



3o, 17 0,810 0,890 



» Dans les mêmes conditions, un acier à o,i4o C et ne contenant pas de nickel 

 n'a pas absorbé de carbone 



